200 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



ces corrections est déterminée par les calculs de la page 125 qui, 

 eux-mêmes, sont basés sur des expériences. Si, contrairement 

 à ce qui a été supposé, il s'était formé de l'oxyde magnétique 

 il faudrait faire la correction correspondante, d'ailleurs peu 

 différente. 



b) Co7'rection arbitraire. — Nous remarquons qu'au-dessous 

 du point 6 les mesures se placent sur deux courbes parallèles. 

 Celle qui se trouve au-dessus de l'autre correspond exactement 

 à la courbe obtenue avec les mesures faites sur le fer fondu. 

 Comme nous ignorons pour quelles causes le fer électrolytique 

 à l'état naturel peut prendre alternativement deux états difté- 

 rents au-dessous du point 6 , nous avons ramené les points de 

 la courbe inférieure sur la courbe supérieure en augmentant 

 toutes leurs ordonnées de la même valeur. Ces points ainsi 

 transférés sont marqués par un cercle. Puisque ce décalage a 

 été arbitraire ces points n'apprennent rien sur la position delà 

 courbe ; ils aident cependant à en tixer la forme. 



La ligure 31 et le tableau X représentent la courbe et les 

 points ainsi obtenus pour le fer électrolytique à l'état primitif. 



2. Ffir de Suède. 



Ces mesures ont une moins grande ju'écision que les précé- 

 dentes. Il ne nous a pas été possible de contrôler la valeur de 

 l'oxydation pour chaque mesure. La correction d'oxydation est 

 de l'ordre du millième ; nous pouvons encore garantir 0,5 Vo^ 

 mais pas davantage. Ceci pour les tempéi-atures au-dessous de 

 850 degrés ; au-dessus de cette température l'erreur possible 

 augmente pour atteindre 1 "/o à. 950 degrés. Pour les points pris 

 à ces températures nous avons marqué la zone d'erreur possible 

 par des flèches. La ligure 32 et le tableau XI montrent le 

 caractère de la courbe. 



3. Fer fondu. 



Le fer fondu, comme le fer électrolytique, donne des valeurs 

 irrégulières au-dessous du point 6. Sur cinq mesures, trois 

 coïncident exactement avec la courbe supérieure du fer élec- 

 trolytique, les deux autres sont au-dessous. Comme il ne nous 



